TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 비비기를 완료한 베이스 콘크리트에 유동화제를 첨가하여 제조하는 유동화 콘크리트의 재료 및 시공에 대한 일반적이고 기본적인 사항을 규정한다.
·KS F 2409 굳지 않은 콘크리트의 단위 용적 질량 및 공기량 시험 방법 (질량 방법)
·KCI-AD101 콘크리트용 유동화제 품질 규격(한국콘크리트학회)
·베이스 콘크리트(base concrete) :
1) 유동화 콘크리트를 제조할 때 유동화제를 첨가하기전 기본배합의 콘크리트
2) 숏크리트의 습식 방식에서 사용하는 급결제를 첨가하기 전의 콘크리트
·유동화제(plasticizer) : 배합이나 굳은 후의 콘크리트 품질에 큰 영향을 미치지 않고 미리 혼합된 베이스 콘크리트에 첨가하여 콘크리트의 유동성을 증대시키기 위하여 사용하는 혼화제
·유동화 콘크리트(superplasticized concrete) : 미리 비빈 베이스 콘크리트에 유동화제를 첨가하여 유동성을 증대시킨 콘크리트
1.4 유동화 콘크리트 일반
(1) 유동화 콘크리트로 시공할 때에는 유동화 후 소요의 품질이 얻어질 수 있도록 사전에 베이스 콘크리트의 재료, 배합, 유동화 방법, 타설, 양생 및 품질관리 방법 등에 대해서 충분히 검토하여야 한다.
(2) 그 밖의 사항은 KCS 14 20 10의 해당 규정에 따른다.
(1) 시멘트, 물, 골재 및 혼화재료는 KCS 14 20 10에 따른다.
(2) 유동화제는 유동화 콘크리트의 품질에 대한 영향을 고려하여 선정하여야 한다.
(3) 공기연행제, 감수제, 공기연행감수제 및 고성능 공기연행감수제는 KS F 2560에 적합하고, 또한 유동화제와 병용한 경우에는 유동화 콘크리트에 나쁜 영향을 미치지 않아야 한다.
(1) 베이스 콘크리트의 배합 및 유동화제의 첨가량은 유동화 콘크리트가 소요의 워커빌리티, 강도, 탄성적 성질, 내구성, 수밀성 및 강재를 보호하는 성능 등을 가지며, 품질변동이 적어지도록 정하여야 한다.
(2) 유동화 콘크리트의 슬럼프 증가량은 100 mm 이하를 원칙으로 하며, (50 ~ 80) mm를 표준으로 한다. 보통 콘크리트 및 경량골재 콘크리트의 슬럼프 최댓값은 표 2.2-1에 나타낸 바와 같다.
표 2.2-1 유동화 콘크리트의 슬럼프(mm㎜)

콘크리트의 종류

베이스 콘크리트

유동화 콘크리트

보통 콘크리트

경량골재 콘크리트

150 이하

180 이하

210 이하

210 이하
(3) 베이스 콘크리트의 슬럼프는 콘크리트의 유동화에 지장이 없는 범위의 것이어야 한다.
(4) 콘크리트의 공기량은 특기 사항이 없는 경우 KCS 14 20 10(1.7)에 따른다.
(5) 배합을 표시하는 방법은 일반적으로 표 2.2-2에 의하는 것으로 한다.
표 2.2-2 배합의 표시 방법

굵은

골재의 최대

치수

(㎜)

슬럼프

(㎜)1)

공기량

(%)1)

물-

결합재비

W/B (%)

잔골

재율

S/a

(%)

단위질량 (㎏/㎥)

물

시멘트

잔 골재

굵은

골재

혼화재료

혼화재

베이스

콘크리트용 혼화제2)

유동

화제3)

베이스

콘크

리트

유동화 콘크

리트

베이스 콘크

리트

유동화 콘크

리트

주 1) 슬럼프 및 공기량은 유동화 전후의 것으로 한다.

주 2) 베이스 콘크리트용 혼화제의 표시 방법은 KCS 14 20 10(2.2)에 따른다.

주 3) 유동화 콘크리트용 유동화제의 사용량은 L/㎥ 또는 ㎏/㎥으로 나타내고, 유동화제 원액 또는 분말의 양을 표시한다. 또한 유동화제의 용적은 콘크리트를 비비는 용적계산에서 산입되지 않는 것으로 한다.
(1) 베이스 콘크리트 및 유동화 콘크리트의 슬럼프 및 공기량 시험은 50 ㎥마다 1회씩 실시하는 것을 표준으로 한다.
(2) 유동화 콘크리트의 시공에서 특히 필요한 품질관리 및 검사는 표 2.3-1에 따른다. 그 밖의 항목은 KCS 14 20 10(2.3)에 준한다.
표 2.3-1 유동화 콘크리트의 품질관리 및 검사

종류

항목

시험·검사 방법

시기·횟수

판단기준

유동화제

KCI-AD101의 품질 항목

(밀도, 고형분 IR)

KCI-AD101의 방법

승인 때 또는 반입 후 6개월 경과 때

최초 제출한 제조사 시험 성적서의 관리 기준 및

KCI-AD101에 적합할 것

베이스

콘크리트

슬럼프

KS F 2402의 방법

50 ㎥마다 1 회의 빈도를 표준으로 한다. 타설 초기는 시험빈도를 높인다.

계획한 범위 내에 있을 것 2.2 배합에 적합할 것

공기량

KS F 2409의 방법

KS F 2421의 방법

KS F 2449의 방법

정해진 조건에 적합할 것

유동화

콘크리트

슬럼프

KS F 2402의 방법

계획한 범위 내에 있을 것 2.2 배합에 적합할 것

슬럼프 증가량

공기량

KS F 2409의 방법

KS F 2421의 방법

KS F 2449의 방법

정해진 조건에 적합할 것
(1) 유동화 콘크리트의 시공과 관련하여 이 장에서 규정하지 않은 사항은 KCS 14 20 01, KCS 14 20 10의 규정에 따른다.
(2) 콘크리트의 유동화는 다음 중 하나의 방법에 의한다.
① 배치플랜트에서 운반한 베이스 콘크리트에 공사 현장에서 트럭교반기(에지테이터 트럭)에 유동화제를 첨가하여 균일하게 될 때까지 교반하여 유동화 시킨다.
② 레디믹스트 콘크리트 공장에서 트럭교반기(에지테이터 트럭)의 베이스 콘크리트에 유동화제를 첨가하여 즉시 고속으로 교반하여 유동화 시킨다.
③ 레디믹스트 콘크리트 공장에서 트럭교반기(에지테이터 트럭)의 베이스 콘크리트에 유동화제를 첨가하여 저속으로 교반하면서 운반하고 공사 현장 도착 후에 고속으로 교반하여 유동화 시킨다.
(3) 유동화 콘크리트의 재유동화는 원칙적으로 할 수 없다. 부득이한 경우 책임기술자의 승인을 받아 1회에 한하여 재유동화 할 수 있다. 그러나 처음 비비기로부터, 타설이 끝날 때까지의 시간은 원칙적으로 일반 콘크리트의 규정에 따른다.
(4) 유동화제는 책임기술자의 승인을 받아 원액 또는 분말을 사용하여, 미리 정한 소정의 양을 한꺼번에 첨가하며, 계량은 질량 또는 용적으로 하고, 그 계량 오차는 1회에 ± 3 %로 한다.
(1) KCS 14 20 10(3.2) 에 따른다.
(1) KCS 14 20 10(3.3)에 따른다.
(1) KCS 14 20 10(3.4)에 따른다.
(1) KCS 14 20 10(3.5)에 따른다.